14 Karsten 



dene Legimngen von Eisen und Mangan gebildet, wodurch sich die specifi- 

 schen Gewichte des grauen und des weifsen Roheisens mehr mit einander 

 ausgleichen und die vollkommene mechanische Trennung erschweren. 



Obgleich sich beide Iloheisenarten, die graue und die weifse, sowohl 

 im Zustande der Flüssigkeit, als demnächst beim Erstarren, sehr bestimmt 

 trennen und nicht mit einander vei-mischen; so läfst sich doch nicht wohl 

 annehmen, dafs das Kohlemetall sich schon im geschmolzenen Zustande 

 des grauen Roheisens von dem Eisen abgeschieden habe. Dafs beide Roh- 

 eisenarten im flüssigen Zustande sich nicht mit einander vereinigen, kann so 

 auffallend nicht seyn, indem sogar zwei Auflösimgen eines und desselben 

 Salzes in Wasser, von ungleichem specifischem Gewicht, nicht so leicht, son- 

 dern erst nach erfolgtem ümschütteln oder Umrühren, eine homogene Flüs- 

 sigkeit bilden. Wodurch aber die Trennung des Kohlemetalles von dem 

 Eisen in dem grauen Roheisen vei-anlafst wird, wenn dasselbe erstarrt, da- 

 von läfst sich bis jetzt noch kein Grund angeben. 



Aus den Analysen des Roheisens würde für die praktische Anwendung 

 hei-vorgehen, dafs man den Gang eines Eisenhohenofens immer so einzurich- 

 ten habe, dafs weifses übersetztes Roheisen entsteht und dafs die Bildung 

 des grauen Roheisens möglichst vermieden werden mufs, wenn dasselbe zur 

 weiteren Verarbeitung zu Stahl oder zu Stabeisen bestimmt ist. Mangan imd 

 Silicium sind es aber nicht, die der Eisenhüttenmann zu fürchten hat, wenn 

 er gutes Stabeisen erzeugen will, weil beide Metalle sich beim Verfrischen 

 des Roheisens leicht abscheiden. Den nachtheiliesten Einflufs auf die Be- 

 schaffenheit des Eisens äufsern ohne Zweifel der Schwefel und der Phosphor. 

 In der hohen Temperatiu-, in welcher das weifse Roheisen sich in graues xun- 

 ändert, findet gleichzeitig, und wahrscheinlich als die nothwendige Ursache 

 dieser Umänderung, die chemische Einwirkimg des Kolileeisens atd' die 

 Schlacke statt. Dies scheint nach aller Erfahi-ung, welche auch durch die 

 Analyse der Schmelzprodukte eine Bestätigung erhält, der Zeitpimkt zu seyn, 

 wo die Kohle des Eisens reducirend auf die Schlackenmasse wirkt imd wo 

 das aus der Schlacke reducirte JMetall sich mit dem Rohleeisen verbindet. 

 Enthielt die Schlacke, wie dies beständig der Fall ist, entweder Kalkerde 

 oder Bittererde in ihrer Mischimg, so tritt das reducirte Erdenmetall an den 

 im Kohleeisen befindlichen Schwefel und bildet ein Schwefelsalz, welches 

 sich nicht mit dem Eisen, sondern mit der Schlacke verbindet und auf diese 



